-186- 
Mineralogie. 
die  Holoedrie  nachahmen.  Im  Habitus  sind  die  Stibiotantalite  dem  Columbit 
ähnlich ;  auch  die  Abmessungen  der  beiden  Mineralien  stehen  sich  nahe, 
Stibiotantalit  .  .   .  a  :  b  :  c  =  0,7995  :  1  :  0,8448 
Columbit  a  :  b  :  c  =  0,8285  : 1 :  0,8897 
Formen  des  Stibiotantalit:  a  (100);  a'  (100);  m  (110)  oder  (110); 
q  (130);  q'  (T30);  r,  (209);  r/  (209)  h  (203),  wahrscheinlich  auch  h'  (203); 
6  043  ;  w  (4  . 12  .  9),  wahrscheinlich  auch  w'  4  .  12  .  9).  Zwillingsachse 
ist  Achse  c.  das  Makropinakoid  die  Zusammensetzungsfläche.  Meist  ge- 
streckt nach  Achse  c  und  tafelig  nach  dem  vorderen  Pinakoid. 
Ein  Kristall  hat  einen  Habitus  für  sich  durch  große  Entwicklung 
von  g,  cFundw;  a  ist  klein  vorhanden,  der  Habitus  gedrungen  prismatisch. 
Dabei  besitzt  er  die  stattlichen  Maße  von  5  cm.  4  ein.  3  cm  in  Richtung 
von  Achse  a,  c.  b.  Gewicht  150  g.  Durch  Atzfiguren  rauh.  Spez.  Gew.  6.69. 
Ein  anderer  Kristall  hatte  die  Dimensionen  30  :  25 :  6  mm,  die  meisten 
sind  aber  viel  kleiner.  Spaltbarkeit  sehr  vollkommen  nach  a  (100),  nach 
dem  auch  Columbit  blätterig  ist.  Bei  beiden  Mineralien  undeutliche  Spalt- 
barkeit nach  b  (010). 
Pyroelektrizit ä t.  Das  pyroelektrische  Verhalten  deckt  die 
polysynthetische  Zwillingsnatur  der  Kristalle  gut  auf.  der  zufolge  letztere 
meist  holoedrisch  erscheinen.  Die  Untersuchung  auf  Pyroelektrizität  ge- 
schah mittelst  des  BÜRKER/schen  Gemisches  von  Karmin,  Schwefel  und 
Lycopodiumsamen.  Die  Gegensätze  zwischen  negativen  und  positiven 
Stellen  sind  dabei  durch  starken  Farbengegensatz  zwischen  weiß  (Lyco- 
podium)  und  rot  (mit  Karmin  bekleideter  Schwefel)  sehr  deutlich.  Es  ist 
eine  sehr  unregelmäßige  lamellare  Durchwachsung  zu  erkennen. 
Optische  Eigenschaften.  Pinakoidaie  Schliffe  löschen  ent- 
sprechend rhombischer  Symmetrie  aus.  Die  Brechungsexponenten  wechseln 
etwas  mit  dem  spezifischen  Gewicht ,  also  mit  der  chemischen  Zusammen- 
setzung der  Kristalle.  Die  Bestimmungen  geschehen  vermittelst  Prismen. 
2H  wurde  in  Kaliumquecksilberjodidlösung  gemessen. 
I.  Spez.  Gew.  6,818.  entsprechend  ca.  39%  Ta2  05  und  17,5  °/0  Xb2Ü5. 
a  ß  y  y—a  2  V  berechnet 
Li-Licht  ....    2,3470       2.3750       2,4275       0,0805       73° 40' 
Na-Licht    .  .  .   2.3742       2,4039       2,4568       0,0826       75  5 
Tl-Licht  ....    2,4014       2,4342       2^4876       0,0862       77  38 
Na-Licht  2  Ha  =  119°  10';  2Y  75°  58' 
IT.  Spez.  Gew.  6,299.  entsprechend  ca.  22,5  °/0  Ta205  und  30°/0  Nb2  05. 
a  ß  y  * — a  2  V  berechnet 
Li-Licht  .  .  .  .  2,3686  2,3876  2,4280  0.0594  700  0' 
Na-Licht  .  .  .  2,3977  2,4190  2,4588  0,0611  73  25 
Tl-Licht  ....  2,4261  2,4508  2,4903  0,0642  77  50 
Xa-Licht  2Ha  ==  113°  11';  2V  =  72°  37' 
Die  Brechungsexponenten  sind  also  ungemein  hoch.  Die  "Werte  y  für 
Gelb  2,4568  und*  2,4588  sind  höher  als  der  entsprechende  Wert  von  Diamant 
(2.418)  und  stehen  beträchtlich  über  dem  von  Zinkblende  (2,369).  Auch 
